2o4 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



I.ùjtiide : 5o''"'' de sulfure de carbone, d'indice n =: i ,626. 



Biréfrin- l'uids 



Infliccs gence Indices en niilli- Biréfrinj^ence 



Substances. Densité. principaux. optique, efficaces, grammes, électrique. 



Mêsilite ('). . 3,3 >, o,25(?)i,6i 33o i8o 



Gioberlile. . . 3.1 i,72-i,.5i 0,21 1,60 3 10 160 



Dolomie 2,9 i,68-i,5o 0,18 1,61 290 i5o 



Spath 2,7 1,65-1,48 0,17 1,60 270 145 



Aragonite. . . . 2,9 i ,685-i ,681-1 ,53o o,i5 1,61 290 120 



Muscovite. . . . 2,8 1,61-1,61-1,57 o,o4 ij^g 280 4o 



Hornblende.. 3,2 1,653-1,642-1,029 0,024 1,64 320 20 



Tourmaline.. 3,i 1, 643-1, 623 0,02 i,63 3io i5 



Andalousilo. . 3,i5 1 ,64-i ,63-i ,63 0,01 i,635 3i5 inappréciable. 



Des considérations qui précèdent et de l'examen de ce Tableau se dé- 

 duisent les conséquences suivantes : 



Conclusions. — i" Le dichroïsme électrique, comme le dichroïsme ma- 

 gnétique, diminue quand la hiréfrini^ence opti({ue du constituant solide 

 devient plus faible. 



2° La birèfinngence éleclrique maximum des groupements étudiés est fe«- 

 siblement proportionnelle à la biréfringence optique des solides constituants; 

 elle devient inappiéciable si la biréfringence optique est inférieure à 0,01. 



Cette biréfringence est d'ailleurs positive pour toutes les liqueurs inscrites 

 dans le Tableau. 



3° Comme j'ai démontré (-) que, pour une même liqueur, la biréfrin- 

 gence électrique et la biréfringence magnétique étaient mesurées par le 

 même nombre, il en résulte que la biréfringence magnétique obéit à cette 

 loi de proportionnalité. 



PHYSIQUE. — Analyse harmonique et résonances. Note de M. Hekri Abraii.v.m, 



présentée par M. Villard. 



Depuis les études classiques de Helmholtz sur l'analyse du timbre des 

 sons par les résonnateurs acoustiques, bien des applications ont été faites, 



(') Les indices principaux de la mêsilite n'ont pas été déterminés; la biréfringence 

 optique de cette substance, intermédiaire entre celle de la sidérose (o,3i) et celle de la 

 gioberlite (0,21), a vraisemblablement une valeur voisine de o,25. 



(-) J. GiiAiiDiER, Coinples rendus, t. (^XLII, p. 277. 



